Basaltﬁber Reinforced Gypsum

国土交通大臣 不燃材料 認定番号 NM-5304

バサルト繊維強化アクリル樹脂石膏

国土交通省
不燃材料認定BRGとは■バサルト繊維の優れた引張強度・弾性力■アクリル樹脂の耐擦過性・耐水性■石膏の不燃性・強度
この3つを掛け合わせた完全水性の成形材料です。

FRP

GRG

バサルト繊維引張強度･弾性力

アクリル樹脂石膏

耐擦過性･耐水性 不燃性･強度

アクリル樹 脂バサルト繊 維あらゆる形状の成形物が施工可能です。

従来のデメリットを克服します。

■基材は石膏なのでGRGに近いですが、■天然素材の玄武岩を溶解して紡いだ糸

表面は樹脂特有の仕上がりで石膏感をで作られている、不燃性の素材です。

感じさせません。
■アクリル樹脂を使用することで石膏自体の強度を上げることができます。
■本来石膏は硬化時に膨張しますが、アクリル樹脂を配合することで膨張を最小限にとどめています。

■アクリル樹脂石膏で含侵することで、薄く･軽く成型品を作ることができます。
■アルカリ耐性のある樹脂を含侵させることにより耐アルカリ性が向上されています。
耐熱・耐酸性もあります。
■脚光を浴びている新素材です。

国土交通省
不燃材料認定使 用方 法型材

成型

従来のFRPハンドレイアップ成型材はFRP型、シリコン型が推型の制作手順と同様の手順が奨されています。
弊社ではワン基本となります。
標準施工は不オフ（one oﬀ）の制作にも安価燃認定仕様の2PLYです。に対応する為、石膏型材での成型にも対応致します。

FRP型

BRG Bクロス

BRG392NMベース▪可使時間が長い
▪低粘度

シリコン型

木型

(石 膏 型 )BRG392ゲルベース▪樹脂分が多い▪高粘度▪乾燥が早いPoint

1layer

可使時間15min2layer~可使時間25minが早いBRG392ゲルベースを使用します。

低粘度で、可使時間の長いBRG392NMベースを使い、01

接着性が良いBRG Bクロスを積層します。

硬化 硬化後、脱型します。

脱型目安
2~4hr

樹脂分を含むので…

樹脂分が多く、高粘度で乾燥

既存FRP製品とのオーバーレイ接着も可能

0203

04

乾燥後に積層し脱型後の従来のFRPとても層間剥離をパテ処理が同様の塗装起こさない

スムーズが可能ゲルベースの粘度をプライマー +塗装調整して、同素材での+トップコートパテ処理が可能

施工が可能

金物のオーバーレイ固定にも十分な強度

国土交通省
不燃材料認定不燃 認 定バサルト繊維強化アクリル樹脂石膏の不燃認定においては、資材のみならず、厳密な施工も必要となります。
可燃性のある樹脂分を減らし、施工性も1㎡あたりの資材使 用量確保する規定に合わせた調合･施工手順が求められる為、弊社では開発元である
竹林化学工業株式会社様からのご指導を頂き、認定施工店となっております。
実際の制作においては、講習終了者が制制作講習作を行い、工程毎の社内検査を実施して講習修了者が制作

工程毎の工程毎の社内検査
社内検査

製品検査
合格

検査表

不燃認定参ります。
そして製品検査合格の物のみ

0.157 ㎏/㎡

BRG392NMベース

0.857 ㎏/㎡

BRG392パウダー2.536 ㎏/㎡

BRG Bクロス50(2P)が、不燃として認定されます。
| 不燃認定証

BRG392ゲルベース| 施工認定証| 品質証明書

4m| 成型報告書

見本

見本➉ᯘ໬Ꮫᕤᴗᰴᘧ఍♫ ⾜௧࿴ 3 ᖺ 6 ᭶ 14 ᪥

ရ㉁ド᫂㹌㹍㸬1᪥⨾୙ື⏘ᰴᘧ఍♫ Ẋᡂᙧሗ࿌᭩
௧࿴㸱ᖺ㸴᭶㸱㸮᪥➉ᯘ໬Ꮫᕤᴗᰴᘧ఍♫ࠛ577-0836
኱㜰ᗓᮾ኱㜰ᕷ῰ᕝ⏫㸱୎┠㸯-㸲㸱
TEL06-6721-6165 FAX06-6720-7308

ရᕤ஦ྡ⛠ᕤ஦≀௳ࡢఫᡤ㉁ド᫂᭩≉Ṧෆ⿦ᕤ஦
ᮾி㒔‫ۑۑ‬ᕷ‫ྕࠐ␒ࠐ┠୎ۑۑ ۑۑ‬ㄆᐃ᪋ᕤᗑ㸸 ᪥ᮏ⨾⾡ᕤⱁᰴᘧ఍♫ᡤᅾᆅ㸸ᮾி㒔⏫⏣ᕷ㭯㛫 7 ୎┠ 20 ␒ 19 ྕ㹒㹃㹊㸸042-796-4815

ᡂᙧ㈐௵⪅㸸 ᪥⨾ ᢸᙜᐄඛᕤ஦ྡ⛠ᕤ஦≀௳ࡢఫᡤඖㄳ఍♫ఫᡤᮾி㒔‫ڹڹ‬ᕷ‫ྕڹ␒ڹ┠୎ڹ ڹڹ‬

TEL㸮㸲㸰㸫㸵㸵㸵㸫㸯㸰㸱㸲

ᡂᙧ㈐௵⪅ఫᡤ ᮾி㒔‫ڹڹ‬ᕷ‫ྕڹ␒ڹ┠୎ڹ ڹڹ‬
TEL 042-777-1234఍♫ྡ ᪥⨾㈍኎ᰴᘧ఍♫఍♫ྡ ᪥ᮏ⨾⾡ᕤⱁᰴᘧ఍♫ㄆᐃ᪋ᕤ఍♫ᮾி㒔‫ۑۑ‬ᕷ‫ྕࠐ␒ࠐ┠୎ࠐ ۑۑ‬఍♫ྡ ᪥⨾ᘓタᰴᘧ఍♫఍♫ྡ ᪥⨾ᘓタᰴᘧ఍♫ඖㄳ఍♫᪥⨾୙ື⏘ᰴᘧ఍♫≉Ṧෆ⿦ᕤ஦㈍኎఍♫ఫᡤᮾி㒔⏫⏣ᕷ㭯㛫㸵୎┠㸰㸮␒㸯㸷ྕఫᡤ ᮾி㒔‫ڧڧ‬ᕷ‫ྕڧ␒ڧ┠୎ڧ ڧڧ‬

TEL㸮㸲㸰㸫㸵㸷㸴㸫㸲㸶㸯㸳

TEL 042-777-5678

ရ㉁ド᫂᭩Ⓨ⾜౫㢗᭩᪥⨾ ᢸᙜ఍♫ྡ ᪥⨾㈍኎ᰴᘧ఍♫ู⣬ࡢ㏻ࡾ㹀㹐㹅୙⇞ㄆᐃ௙ᵝ࡟࡚ᡂᙧࡋࡲࡋࡓࡢ࡛ရ㉁ド᫂᭩ࡢⓎ⾜ࢆ౫㢗ࡋࡲࡍࠋ㈍኎఍♫ఫᡤᮾி㒔‫ڧڧ‬ᕷ‫ྕڧ␒ڧ┠୎ڧ ڧڧ‬

TEL㸮㸲㸰㸫㸵㸵㸵㸫㸳㸴㸵㸶ৄ໎ॽ൅ߨೖ
ᚲせ㒊ᩘ

3㒊఍♫ྡ ᪥ᮏ⨾⾡ᕤⱁᰴᘧ఍♫ୖグᕤ஦≀௳࡛౑⏝ࡉࢀࡓ㹀㹐㹅ᡂᆺရࡣᅜᅵ஺㏻኱⮧ࡢㄆᐃࢆཷࡅࡓ୙⇞ᮦᩱ㸦ㄆᐃ␒ྕ㸸㹌㹋-0000㸧࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡋࡲࡍࠋ

௧࿴ 3 ᖺ 6 ᭶ 30 ᪥

᭩㢮㏦௜ඛఫᡤ ᮾி㒔⏫⏣ᕷ㭯㛫 7 ୎┠ 20 ␒ 19 ྕῧ௜᭩㢮࣒࣍ࣝ࢔ࣝࢹࣄࢻᨺᩓヨ㦂᭩෗ࡋ ࣭ ㄆᐃ᭩෗ࡋ

TEL 042-796-4815

国土交通省
不燃材料認定BRG392 NM2PLY工法物性表試験体BRG392 NM2PLY工法
層材料

使用量

層

屋外使用材料使用量

1 ゲルベース+パウダー 550g/㎡

5 NMベース+パウダー 600g/㎡

2 NMベース+パウダー 600g/㎡

63

7 NMベース+パウダー 600g/㎡

Bクロス

1枚1枚

Bクロス

4 NMベース+パウダー 600g/㎡

8 NMベース+パウダー 600g/㎡

密着試験

落球試験

8㎝×8㎝ の ア タ ッ チ メ ン ト に試験体を架台厚み12㎜の上に置

BRG392 NMベース+パウダーでき直径50㎜、重さ534ｇの鉄球をBクロスを2PLYし、予 め 作 成し50㎝、100㎝の高さから落とし、ておいたBRG392 NM2PLY工法

目視にて視察。の板へBRG392 NMベース+パウ

結果、共に表面に髪の毛ほどのダーで接着し、1週間の養生後試

ひび割れが見られたが裏まで届験を行った。

く亀裂は見られなかった。

GRGは屋外NGが多いですが、BRGは耐水性が良く、屋外での使用も検討中です。現在、BRGで制作した装飾柱を無塗装で屋外暴露試験中です。

耐火テスト

0.00min

0.30min

1.30min

1.12KN

引張試験

屈曲試験

膨張率

硬度

33.3N/㎟

54.06N/㎟

0.03%以下

ショアD76~82

長さ100㎜ 巾5㎜ 長さ100㎜ 巾30㎜

試験機関｜

さらなる飛躍を
長年待ちわびた、不燃材による装飾物の制作がようやく完成に至りました。
ユーザー様、弊社を含む制作会社の不燃材に対する思いを現実のものとして開発された「竹林化学工業株式会社」様へは、感謝しかありません。
今後も、新たな新素材・新技術も続々と開発されて行く事でしょう。
日々の進歩に遅れることなく認定施工店として世界のユーザー様の期待に応え、研鑽を重ねていく所存です。
これからも「日本美術工芸」にご期待ください。
村田 修